— 634 — 



Chimica. — Analisi termica di miscele binarie di cloruri di 

 elementi hidalenti (^). Nota IV di Carlo Sandonnini, presentata 

 dal Socio G. Ciamician ('). 



Per avere il quadro completo delle miscele esperimentabili colVanalisi 

 termica tra i cloruri di Ca , Sr , Ba , Mg , Za , Cd , Hg" , Sn" , Pb" , Mn", ne 

 restavano ancora tre non ancora studiate nè da me nè da G. Hermann i^) 

 e da 0. Menge ('*), e precisamente le tre del cloruro di magnesio coi cloruri 

 di stronzio, bario e manganoso. 



Il sistema cloruro di magnesio - cloruro di stronzio. 



Il cloruro di magnesio anidro può fondere inalterato, ed il suo punto 

 di solidificazione, secondo Menge (loc. cit.), giace a 711°; tuttavia, essendo 

 assai difficile l'ottenere del cloruro di magnesio perfettamente anidro e privo 

 di ossicloruro, il punto di solidificazione dato deve attribuirsi, come fece 

 osservare lo stesso Menge, ad un cloruro di magnesio contenente almeno 

 0,66 7o di ossido di magnesio. 



Il cloruro di magnesio da me usato proveniva dalla ditta Kahlbaum. 

 Sottoposto all'analisi, esso diede i seguenti risultati: 



Trovato Calcolato 



Mg 24.47 25.57 



CI 69.92 74.48 



100.00 



Da questi dati si può calcolare che il cloruro di magnesio conteneva 

 93.71 Vo di cloruro di magnesio, e 1.11 *'/o di ossido; il resto, naturalmente, 

 e cioè 5.18 Ve doveva attribuirsi ad acqua. Analizzati alcuni campioni dopo 

 la fusione, si potè vedere come la quantità di ossido rimanesse pressoché 

 invariata. 



Un tale cloruro di magnesio, sottoposto a riscaldamento, fonde in un 

 liquido lattiginoso : fatto, questo, certamente dovuto alla scarsa solubilità del- 

 l'ossido di magnesio nel cloruro in queste condizioni. 



In tutti i sistemi nei quali il cloruro di magnesio è uno dei componenti, 

 le percentuali di Mg Ciò vennero corrette in base ai dati analitici; le miscele 

 venivano preparate con lo stesso procedimento col quale venivano preparate 

 le miscele contenenti cloruro di zinco. 



Il punto di fusione del cloruro di magnesio adoperato risultò a 712°; 

 per crescenti aggiunte di cloruro di stronzio, la curva di deposizione primaria 



(') Lavoro eseguito nelT Istituto di Chimica generalo della R. Università di Padova, 

 diretto dal prof. G. Bruni. 



(^) Pervenuta all'Accademia il 17 agosto 1912. 

 C) Zeit. flir an. Gli., 71, 257, 1911.' 

 (*) Ibid , 72, 162, 1911. 



